114 
Fr. Markus. 
Silberoxyde wird nämlich hierbei durch das Schwefelsäure Eisenoxydul das 
Silber metallisch gefällt. 
Die Laugenprobe dient zur Erkennung des Fortschreitens der Chlor- 
silberbildung während der Chlorisirung. 
Beide Proben haben einen rein praktischen Zweck, entscheiden mei- 
stens schnell und sicher, und müssen natürlich in besonders zweifelhaften 
Fällen durch genaue Versuche im Laboratorium vervollständiget werden. 
Auslaugung. Die Extractionsbottiche wurden vor ihrer Anwendung 
mit Wasser gefüllt, lange stehen gelassen, und zeigten sich ganz wasser- 
dicht. Sie waren ausserdem gut gefirnisst und sonst alle Sorge für ihre 
Dichtigkeit getroffen. 
Die gerösteten Partien wurden während dem Verlaufe der Röstung all- 
mälich in die Extractionsbottiche eingetragen, und die Lauo-encirculation 
begann. Nach der Füllung des ersten Systems zeigte sich jedoch an den 
zuerst gefüllten Bottichen anfänglich ein Durchnässen, welches nach und 
nach fast in ein Rinnen überging. 
Die weitere Füllung wurde sogleich sistirt und die Lauge abgelassen. 
Fällung. Die Fällungsbottiche waren mit Spleisskupferscheiben ge- 
füllt. Zur Beförderung der Fällung floss aus zwei kleinen Bottichen tro- 
pfenweise sehr verdünnte Schwefelsäure in die Reichlaugenlutten. Allein 
die Fällung ging hier nur sehr langsam von statten, so dass beide Systeme, 
abwechselnd in Gang gesetzt, auch beim langsamsten Durchzug der Lauge 
kaum genügten das Silber vollständig auszufällen, w'as theilvveise seine 
Ursache in den zu grossen Zwischenräumen der Kupferscheiben hatte. 
Ausserdem zeigte sich auch hier dieselbe Laugenlässigkeit der Bot- 
tiche, sowie die aller Lutten. 
Erfolg. Stampfe und Mühle entsprachen nach einigen Abänderungen an 
den Siebvorrichtungen vollkommen. Der Röstofen und das schmiedeeiserne 
Rüstzeug zeigte sich zu schwerfällig, die Röstung nicht genügend. 
Auslauge- und Fällbottiche entsprachen nicht. 
Abänderungen. Die Röstherde wurden demnach kürzer gemacht. Um 
dem Laugenverluste zu begegnen, wurden die Bottiche im Innern mit Unschlitt 
eingelassen, und auf Unterlagen, Taf. II., p, derart gestellt, dass die durchrin- 
nende Lauge in den nächsten Bottich floss. 
Die Fällung wurde mit Kornkupfer bewerkstelligt. 
II. Versuchs-Abschnitt. 
Nachdem obenerwähnte Reparaturen vom 17.=24. Juni vollendet waren, 
wurden die Versuche am 25. Juni fortgesetzt. Um die einzelnen Manipulationen 
vollständiger überwachen zu können, wurden sie nacheinander mit mehreren 
Partien einzeln vorgenommen. 
Röstung. Vom 25. bis 27. Juni wurden 6 Partien, Nr. 1 — 6, jede 
zu 300 Pfund Beschickung, und zwar die ersteren drei, mit einem Zu- 
